69-2 L. GESCHWIND — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DES CENDRES PYRITEUSES 



III. 



FaBRIC.\TIOX du SILF.ME DE FER. 



La caractéristique de cette fabrication est une 

 consommation considérable de combustible, et 

 la manutention d'une quantité énorme de liquide ; 

 pour éviter des frais exagérés, on a disposé les 

 usines sur des terrains en pente afin de permettre 

 aux liqueurs de s'écouler naturellement d'un atelier 

 dans l'autre, le lessivaj2;e des matières premières 

 s'effectuant au point culminant. 



J t. — Lessivage. 



Ce lessivage comporte comme installation : 



1°) Une série de bassins on pierre de taille, à 



Le degré Baume des liqueurs, au soutirage, est 

 en année normale de 28° B. Les petites eaux mar- 

 quent 10° B. On obtient environ 600 litres d'eau à 

 28" par mètre cube de cendre. Ces liqueurs, emma- 

 gasinées dans des réservoirs spéciaux, y laissent 

 déposer l'argile et les impuretés qu'elles ont en- 

 traîné: leur coloration est rouge brun foncé et elles 

 montrent à l'analyse des variations considérables 

 dans le rapport de leurs éléments, suivant la na- 

 ture de la cendre traitée (V. tableau II). 



Ces lessives, après dépôt des matières terreuses, 

 sont acidifiées à raison de 20 kilogrammes d'acide 

 sulfurique à 60° B., par mètre cube, puis verdies, 

 de manière à détruire les sels ferriques qui sont 



Tableau II. — Analyses de quelques échantillons de lessives (par litre). 



double fond formé d'un plancher recouvert de ro- 

 seaux. Ces récipients sont reliés entre eux par une 

 canalisation permettant la mise en communication 

 de l'un quelconque d'entre eux avec tous les autres 

 ou avec l'extérieur ; 



2°) Des réservoirs en moellons ou pierres de 

 taille, destinés à recevoir les liqueurs fortes ou fai- 

 bles provenant du lessivage ; 



3°) Une pompe ou un Kcerting pour la rentrée 

 des liqueurs faibles sur les lessivoirs; 



4°) Des voies et des aiguilles pour le service des 

 'wagonnets. 



Le lessivage se fait à l'air libre et méthodique- 

 ment. A Chailvet, l'installation comporte huit les- 

 sivoirs, chacun de 100 mètres carrés de surface 

 et 0°',90 de profondeur. Ces huit éléments consti- 

 tuent deux batteries distinctes. 



Le service se fait au wagonnet. Les lessiveurs, 

 payés à raison de 3 fr. 73 par jour, doivent, pour 

 cette somme, amener au lessivoir 6 mètres cubes 

 de cendre, en égaliser la surface et enlever le résidu 

 correspondant de l'élément en vidange. 



Ces résidus, désignés sous le nom de cendres 

 lessirées, sont une réelle cause de gène à cause de 

 leur volume. A Chailvet, où ils s'accumulent depuis 

 quelque 90 ans, ils recouvrent une surface de 

 o hectares sur une épai.sseur de 10 à 12 mètres '. 



' Ces matières ont une certaine valeur comme engrais, 

 car elles renferment une notable proportion de matières 

 ulmiqiies et de 0,25 à 0.40 d'azote. Par suite de la présence 



nuisibles ; elles sont pour cela traitées par de 

 vieilles ferrailles. Celte opération, appelée verdis- 



des L,'<atières uhniques et d'une certaine quantité de sels 

 solubies non enlevés au lessivage, elles ont la propriété, en 

 mélange avec du phosphate, de solubiliser une certaine 

 quantité d'acide phosphoiique. Elles retiennent l'azote 

 ammoniacal avec une grande énergie. Nous avons pu fixer 

 sur un tel produit jusqu'à 3 »/o d'azote ammoniacal. 



On a essayé d'utiliser la cendre lessivée comme combus- 

 tible sans obtenir de résultats satisfaisants. L'analyse sui- 

 vante, que nous devons à l'obligeance de M. A. Vivien, a été 

 faite en vue de l'étude de ce produit à ce point de vue par- 

 ticulier. 



Eau 25,28 



,, ... . , . , .o o , < Carbone, 9,S9 



Matières organiques totales. . 18,88 j parbiires 9 33 



Matières minérales 55,84 



100,00 



Soufre des pyrites 2 kil. 32 



Soufre libre kil. 17 



SO» des sulfates 2 kil. 71 



Aeide sulfureux dégagé par la combustion. . 8 kil. 07 



Pouvoir calorifique pour 1 kilo humide . . . 1.700 c. 



La matière organique nous a donné à l'analyse les chiffres 

 suivants, assez rapprochés de ceux puliliés par Knapp, dans 

 son édition française de 1876 i Traité de Chimie lechnologiijue 

 et industrielle, par Fh. K.x.m'P ; traduction française de E. Méhi- 

 joT et A. Debize). 



KNAPP 



C = 63 65,92 65,44 



et Az = 32 28,26 28,58 



H = 5 5,82 5.97 



On peut encore utiliser ces résidus, mais sans grand profit, 

 en leur faisant subir un nouveau grillage afin d'oxyder, 

 avec production de sulfates de fer et de sulfate d'alumine, 

 le peu de bisulfure de fer qu'ils contiennent. 



I 



